SICCATIVES ET SES APPLICATIONS. 



175 



de trois savons de la consistance du diapalme et d'un savon dur 

 et fragile , le linoxate de plomb. 



Les cjioses se passent ainsi , au moins en partie , pour la pein- 

 ture au minium , qui devient en effet fort dure et qui contient 

 beaucoup de linoxate de plomb; seulement , dans la pratique, on 

 emploie ordinairement cinq fois plus de minium que la saponifi- 

 cation n'en exigerait. Mais il en est autrement des oxydes qui ne 

 peuvent céder de l'oxygène; ceux-là ne donnent lieu à la pro_ 

 duction d'un linoxate que lorsque l'huile a été bouillie ou forte- 

 ment chauffée avec eux. Une couche de peinture appliquée depuis 

 11 mois, et pour laquelle on avait fait usage d'huile de lin bouillie 

 mêlée avec 25 p. c. de céruse , ayant été analysée , on n'y trouva , 

 à côté des acides palniitique, myristique et élaïque, unis sans 

 aucun doute à l'oxyde de plomb, que la faible quantité d'acide 

 linoxyque provenant du linoléate de plomb dissous dans l'huile 

 bouillie (2,6 d'oxyde de plomb représentent 9,4 de linoxate). La 

 couche était formée essentiellement de linoxyne , et il en est encore 

 de même lorsque, comme dans la pratique, on ajoute jusqu'à 250 

 ou 280 parties de céruse à 100 p. d'huile; de pareilles peintures 

 ne deviennent pas fragiles par la dessiccation , elles restent coriaces. 



D'après cela, 9 p. c. d'oxyde de plomb, nécessaires pour saturer 

 les acides palmitique, myristique et élaïque, suffiraient dans une 

 couleur. L'auteur est disposé, néanmoins, à croire que l'anhydride 

 linoléique, ou quelque degré d'oxydation inférieur à l'acide lino- 

 xyque, joue, pendant quelque temps, le rôle d'acide et fixe de 

 l'oxyde de plomb, qu'il abandonne plus tard pour se transformer 

 en linoxyne indifférente. Il se base surtout sur la circonstance 

 que les couleurs à l'acétate de plomb ou de cuivre dégagent de 

 l'acide acétique en séchant: il se forme donc un acide, et pour- 

 tant le produit final est la linoxyne. 



Avec l'oxyde de plomb, l'oxyde de fer et l'oxyde de zinc, le 

 résultat a été le même qu'avec la céruse: couche coriace, dont la 

 linoxyne constitue la base et où ne se trouve que la quantité 

 d'acide linoxyque correspondant à l'oxyde de plomb contenu dans 

 l'huile bouillie. On n'a pu décider si les oxydes de fer et de zinc 



